## KETAHANAN BETON NORMAL TERHADAP AIR GAMBUT DI KOTA PALANGKA RAYA

## Noviyanthy Handayani
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya E-mail: noviyanthy.handayani@umpalangkaraya.ac.id

## ABSTRAK
Kota  Palangka  Raya  memiliki  lahan  gambut  tersebut  tersebar  di  beberapa  wilayah  termasuk  daerah- daerah  yang  berpenduduk.  Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  khusus  di  dunia  konstruksi  beton,  karena  lahan gambut tersebut memiliki air gambut yang tingkat kandungan zat organik yang tinggi, derajat keasaman (pH) yang  rendah  yang  mengakibatkan  air  tersebut  bersifat  asam.  Keasaman  air  gambut  ini  akan  menimbulkan masalah pada konstruksi beton karena akan mempengaruhi sifat fisik dan mekanis beton yang akan membuat beton menjadi korosif.
Metode  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  membuat  sampel  beton  K-250  sebanyak  27  buah  yang  tiap  3 sampel  akan  dilakukan  perendaman  pada  air  gambut,  air  sungai  Kahayan  dan  air  ledeng  selama  satu  bulan, dua bulan dan tiga bulan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  beton  yang  direndam  air  gambut  mengalami  penurunan  paling besar bila dibandingkan dengan beton yang direndam air sungai Kahayan dan air ledeng, yaitu sebesar 8,798% dari kuat tekan beton rencana sebesar 250 kg/cm 2 . Sedangkan beton dengan rendaman air sungai  mengalami penurunan  sebesar  5,882%  dan  beton  dengan  rendaman  air  ledeng  2,966%  dari  kuat  tekan  beton  rencana sebesar 250 kg/cm 2 .
Kata Kunci : Beton Normal, air gambut, air sungai Kahayan

## MEDIA ILMIAH TEKNIK SIPIL
Volume 7 Nomor 1 Desember 2018 Hal. 43-49

## PENDAHULUAN
Provinsi  Kalimantan  Tengah  memiliki  luas wilayah  sekitar  15,4  Juta  hektar  yang  terdisi  dari 13,0  juta  hektar  berupa  hutan  dan  2,7  juta  hektar atau 17,5 persennya berupa lahan gambut. (INCAS –  Inventarisasi  Emisi  dan  Serapan  Gas  Rumah Kaca  Nasional  pada  Hutan  dan  Lahan  Gambut  di Indonesia, 2015).
Lahan  gambut  tersebut  tersebar  di  beberapa wilayah  yang  berdataran  rendah  termasuk  daerah- daerah yang berpenduduk. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus di dunia konstruksi beton, karena sifat  air  gambut  yang  antara  lain  memiliki  tingkat kandungan  zat  organik  yang  tinggi.  Air  gambut dengan  kandungan  zat  organik  yang  tinggi memiliki  derajat  keasaman  (pH)  yang  rendah  dan mengakibatkan air tersebut bersifat asam.
Keasaman air gambut ini akan menimbulkan masalah  pada  konstruksi  beton  karena  sifatnya yang korosif. Lingkungan asam yang mengandung unsur  kimia  asam  akan  merusak  beton  secara perlahan-lahan  mulai  dari  tepi  dan  sudut  beton dengan terjadinya pelepasan butiran-butiran partikel  beton  sehingga  beton  menjadi  keropos. Dengan  keroposnya  beton,  ikatan  antara  pasta dengan agregat berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap kekuatan beton.
Berdasarkan permasalahan tersebutlah maka penelitian  ini  akan  dilakukan,  dengan  melakukan pengujian  terhadap  kuat  tekan  beton  normal  yang direndam  pada  air  gambut  dengan  pembanding yaitu air sungai Kahayan dan air ledeng.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilaksanakan  terdiri dari  beberapa  tahapan,  untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada bagan alir berikut ini.
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
Beton  yang  digunakan  dalam  pengujian adalah  beton  normal  dengan  kuat  tekan  rencana K-250  ( f’c =  21  MPa).  Benda  Uji  dibuat  berupa benda  uji  beton  kubus  15  cm  ×  15  cm  ×  15  cm. Adapun  rincian  jumlah  benda  uji  beton  adalah sebagai berikut.
Tabel 1 . Jumlah Benda Uji Beton
No. Benda Uji Waktu Perendaman Jumlah benda uji 1 Beton Normal Air gambut 1 bulan 3 buah 2 bulan 3 buah 3 bulan 3 buah 2 Beton Normal Air sungai Kahayan 1 bulan 3 buah 2 bulan 3 buah 3 bulan 3 buah 3 Beton Normal Air ledeng 1 bulan 3 buah 2 bulan 3 buah 3 bulan 3 buah Total Benda Uji 27 buah
Air  gambut  yang  digunakan  sebagai  media rendaman  beton,  untuk  mengetahui  pengaruhnya terhadap  kekuatan  beton  diambil  dari  kawasan Jalan Hiu Putih – Jalan Mahir Mahar Lingkar Luar Palangka  Raya,  diambil  dari  lahan  milik masyarakat yang belum didiami, sehingga kondisinya masih seperti air gambut asal.
Sebagai  pembanding  digunakan  air  ledeng (PDAM)  yang  mengalir  di  laboratorium  Struktur
Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya dan air sungai Kahayan.

## HASIL PENELITIAN

## Hasil Pengujian Karakteristik Material Agregat
Material  penyusun  beton  yang  digunakan pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  Tabel  2 berikut.
Tabel 2. Material Penyusun Beton Normal  K-250
No. Material Sumber 1 Semen PC merk Gresik tipe 1 2 Agregat Halus Pasir Tangkiling 3 Agregat Kasar Batu Pecah Tangkiling 4 Air Air di Lab.struktur Fak.Teknik Jenis-jenis pemeriksaan material yang dilaksanakan meliputi: 1.  Pemeriksaan Kadar Air Agregat
2.  Pemeriksaan Berat Jenis
3.  Uji Ketahanan Aus
Adapun  hasil  pengujian  karakteristik  material dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Hasil Pengujian Karakteristik Material
Jenis Pemeriksaan Aggregat Kasar Agregat Halus Standar Kadar air (%) 0,595 2,59 Berat Jenis (gr/cm 3 ) a.  Specific gravity (apparent) 2,65 2,68 2,58 – 2,84 b.  Specific gravity (bulk) 2,57 2,59 2,58 – 2,85 c.  Specific gravity (SSD) 2,60 2,62 2,58 – 2,86 d.  Penyerapan air (%) 1,05 1,32 2,00 – 7,00 Keausan (%) 27,66 - < 40 Fine Modulus 6,97 1,99
Hasil Penelitian (2018)
Hasil Pengujian Kandungan Air Gambut
Air gambut yang digunakan dalam penelitian  ini  berasal  dari  daerah  kawasan  Jalan Hiu  Putih  –  Jalan  Mahir  Mahar  Lingkar  Luar Palangka  Raya  Indikator  yang  digunakan  adalah derajat keasaman (pH). Derajat keasaman (pH) air gambut  yang  digunakan    yaitu  4,50.  Untuk  lebih jelasnya  bisa  dilihat pada Gambar  2  dan  3  berikut ini.
Gambar 2. Pengukuran pH dan pengambilan air gambut
Gambar 3. Hasil pH air gambut

## Pembuatan Sampel Beton
Penelitian  ini  terdiri  dari  27  sampel  kubus beton  yang  terdiri  dari  9  sampel  beton  untuk perendaman  air  gambut,  9  sampel  air  sungai Kahayan  dan  9  sampel  air  ledeng.  Perendaman sampel beton dilakukan selama 1 bulan (30 hari), 2 bulan (60 hari) dan 3 bulan (90 hari).
Perencanaan campuran beton untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Komposisi campuran beton K-250
Semen (kg) Air (liter) Ag. Halus (kg) Ag. Kasar (kg) 341,667 228,990 826,386 992,825 35,246 20,882 73,430 88,220 1 0,670 2,419 2,906 Hasil Penelitian (2018)
Gambar 4. Pembuatan sampel beton
Gambar 5. Sampel beton K-250
Gambar  4  menunjukan  proses  pencetakan beton  K-250  dengan  cetakan  benda  uji  kubus berdimensi  15  cm  ×  15  cm  ×15  cm.  Sedangkan pada  Gambar  5  menunjukkan  sampel  kubus  beton sudah  mengeras  dan  siap  untuk  dilakukan perendaman selama 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan.
Gambar 6. Perendaman Beton pada air gambut
Gambar 7. Perendaman Beton pada air sungai Kahayan
Gambar 8 . Perendaman Beton pada air ledeng
Gambar  6,  Gambar  7,  dan  gambar  8  secara berurutan menunjukkan perendaman beton dengan air gambut, air sungai kahayan dan air ledeng.

## Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Saat  umur  beton  sudah  mencapai  1  bulan (30  hari),  2  bulan  (60  hari)  dan  3  bulan  (90  hari) maka  sampel-sampel  beton  tersebut  akan  diuji kekuatan  betonnya  dengan  melakukan  Tes  Kuat Tekan.
Adapun  hasil  kuat  tekan  untuk  masing-masing  air rendaman dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 5. Hasil Tes Kuat Tekan Beton dengan
rendaman air Gambut No. Tgl. Cetak Berat Beton (gram) Tgl. Uji Kuat Tekan Umur beton (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 02/09 7655 02/10 30 212,67 2 02/09 7840 02/10 30 212,67 3 02/09 7750 02/10 30 212,67 4 02/09 7774 02/11 60 194,57 5 02/09 7941 02/11 60 201,36 6 02/09 7946 02/11 60 239,82

## Ketahanan Beton Normal Terhadap …, Noviyanthy Handayani
7 02/09 8179 02/12 90 248,87 8 02/09 7692 02/12 90 257,92 9 02/09 7767 02/12 90 271,49 Sumber : Hasil Penelitian (2018)
Dari  Tabel  5  diatas  terlihat  bahwa  pada bulan  pertama  hasil  kuat  tekan  yang  diperoleh untuk  tiga  sampel  beton  sama  nilainya  yaitu 212,67 kg/cm 2 . Sedangkan untuk bulan kedua kuat tekan  secara  garis  besar  menurun  dan  pada  bulan ketiga cenderung naik dari kuat tekan rencana 250 kg/cm 2 .
Tabel 6. Hasil Tes Kuat Tekan Beton dengan rendaman air sungai Kahayan No. Tgl. Cetak Berat Beton (gram) Tgl. Uji Kuat Tekan Umur beton (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 02/09 8067 02/10 30 199,10 2 02/09 7798 02/10 30 212,67 3 02/09 7867 02/10 30 253,39 4 02/09 7849 02/11 60 217,19 5 02/09 7854 02/11 60 230,77 6 02/09 8113 02/11 60 285,07 7 02/09 7761 02/12 90 235,29 8 02/09 7737 02/12 90 239,82 9 02/09 7888 02/12 90 244,34 Sumber : Hasil Penelitian (2018)
Sedangkan untuk beton dengan air rendaman  sungai  Kahayan,  dari  Tabel  6  diatas terlihat  bahwa  kuat  tekan  beton  pada  rendaman satu  bulan  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan  yaitu  199,10  kg/cm 2 dari  kuat  tekan beton rencana 250 kg/cm 2 . Akan tetapi pada bulan kedua  dan  ketiga  kuat  tekan  meningkat  daripada hasil  kuat  tekan  bulan  pertama  tetapi  masih dibawah kuat tekan rencana 250 kg/cm 2 .
Tabel 7. Hasil Tes Kuat Tekan Beton dengan
rendaman air ledeng No. Tgl. Cetak Berat Beton (gram) Tgl. Uji Kuat Tekan Umur beton (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) 1 02/09 7809 02/10 30 214,93 2 02/09 7842 02/10 30 226,24 3 02/09 8055 02/10 30 235.29 4 02/09 7813 02/11 60 212,67
5 02/09 7919 02/11 60 226,24 6 02/09 7693 02/11 60 257,92 7 02/09 7708 02/12 90 248,87 8 02/09 7620 02/12 90 271,49 9 02/09 7721 02/12 90 289,59
Sumber : Hasil Penelitian (2018)
Untuk  hasil  penelitian  dengan  air  rendaman air  ledeng,  secara  garis  besar  dapat  disimpulkan bahwa  pada  bulan  pertama  dan  kedua  hasil  kuat tekan  sampel  beton  menunjukkan  hasil  yang kurang  lebih  sama,  terlihat  pada  Tabel  7. Sedangkan  pada  bulan  ketiga,  kuat  tekan  sampel beton  cenderung  meningkat  lebih  besar  dari  kuat tekan beton rencana 250 kg/cm 2 .
Untuk  lebih  lengkapnya,  hasil  penelitian dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini.
Gambar 9. Grafik Kuat Tekan Sampel Beton
Dari  hasil  uji  kuat  tekan  sembilan  sampel tersebut,  dapat  dibuat  kuat  tekan  rata-rata  untuk umur  perendaman  beton  ditiap  bulannya.  Untuk kuat tekan rata-rata dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 10 berikut ini.
Tabel 8. Hasil Tes Kuat Tekan Beton Rata-rata
Bulan
Kuat Tekan Beton (kg/cm 2 ) Rendaman air Gambut Rendaman air Sungai Kahayan Rendaman air ledeng 1 212,67 225,49 221,72 2 211,92 232,28 244,34 3 259,43 269,99 239,82 Sumber : Hasil Penelitian (2018)
Gambar 10. Grafik Kuat Tekan Rata-Rata per Bulan

## Pembahasan
Hasil  pengujian  Hutapea  et  al  (2007)  kuat tekan  mortar  pada  umur  7,  28  dan  91  hari  yang direndam  dalam  larutan  asam  sulfat  (pH  4-5)  dan air gambut menunjukkan kuat tekan yang semakin menurun  seiring  pertambahan  waktu.  Hal  ini  juga terlihat  pada  hasil  penelitian  dengan  rendaman  air gambut  pada  bulan  pertama  dan  kedua  yang memperlihatkan  penurunan  kuat  tekan  beton  K- 250 menjadi rata-rata 211,92 kg/cm 2 .
Hasil penelitian ketahanan beton mutu tinggi dilingkungan  asam  yang  dilakukan  Pandiangan (2014)  memberikan  hasil  bahwa  beton  pada rendaman  air  biasa  akan  mengalami  peningkatan kekuatan  beton  sejalan  dengan  penambahan  umur beton.  Sedangkan  beton  yang  direndam  pada  air gambut  dengan  nilai  pH  =  4,0  –  4,5  akan cenderung  menurunkan  kekuatan  beton.  Hal  ini juga terbukti pada hasil penelitian yang dilaksanakan,  yang  menunjukkan  kenaikan  nilai kuat  tekan  beton  yang  direndam  pada  air  ledeng dan  penurunan  kuat  tekan  pada  beton  yang direndam air gambut di dua bulan awal. Sedangkan pada  bulan  ketiga  kuat  tekan  beton  mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh pH air gambut berubah  menjadi  6,  hal  ini  kemungkinan disebabkan  karena  tempat  perendaman  berupa drum  besi  yang  bagian  dalamnya  tidak  dicat sehingga ada logam yang larut didalam air gambut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 11 dan Gambar 12 berikut ini.
Gambar 11 . Pengukuran pH air gambut setelah perendaman 3 bulan
Gambar 12 . Pembacaan nilai pH air gambut
Pengukuran pH air gambut setelah kondisi 3 bulan  perendaman  berubah  dari  yang  semula  4,5 menjadi  sebesar  6,0  menunjukkan  bahwa  tingkat keasamannya  berkurang  dan  cenderung  bersifat basa.  Hal  ini  pun  juga  dibuktikan  pada  penelitian Pandiangan (2014) yang menunjukkan beton mutu tinggi yang direndam air sulfat dengan nilai pH = 5 cenderung  tidak  menurunkan  kekuatan  beton.  Hal inilah  yang  terjadi  pada  beton  rendaman  air gambut  dibulan  ketiga  yang  kekuatan  betonnya mencapai 259,43 kg/cm 2 meningkat dari kuat tekan beton rencana 250 kg/cm 2 .

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan  terhadap  kuat  tekan  beton  pada rendaman  air  gambut,  air  sungai  Kahayan  dan  air ledeng dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Beton  pada  rendaman  air  gambut  di  dua  bulan perendaman menunjukkan penurunan nilai kuat

## Ketahanan Beton Normal Terhadap …, Noviyanthy Handayani
tekan  beton  akan  tetapi  pada  bulan  ketiga mengalami peningkatan nilai kuat tekan hal ini disebabkan  karena  pH  air  gambut  pada  bulan ketiga menunjukkan kadar pH = 6,0.
2. Beton  pada  rendaman  air  sungai  Kahayan menunjukkan penurunan nilai kuat tekan diawal perendaman  akantetapi  dengan  bertambahnya waktu perendaman, nilai kuat tekannya menjadi naik dan turun (tidak stabil).
3. Beton  pada  rendaman  air  ledeng  menunjukkan penurunan  nilai  kuat  tekan  diawal  perendaman (1  bulan)  dan  terus  naik  sampai  pada perendaman 3 bulan.
4. Apabila  diambil  nilai  rata-rata  sampel  beton untuk tiga bulan perendaman, maka beton yang direndam  air  gambut  mengalami  penurunan sebesar  8.798%.  Sedangkan  beton  dengan rendaman air sungai sebesar 5,882% dan beton dengan  rendaman  air  ledeng  2,966%  dari  kuat tekan beton rencana sebesar 250 kg/cm 2 .

## Saran
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka  dapat  diberikan  beberapa  saran  sebagai berikut :
1. Tempat  perendaman  hendaknya  dipilih  dari meterial yang bersifat nertal (boks plastik) yang tidak dimungkinkan adanya kandungan mineral dari zat pembentuknya.
2. Perlu  dilakukan  kontrol  terhadap  nilai  pH  air rendaman  yang  merupakan  indikator  utama pengujian.
3. Perlunya  penggantian  air  rendaman  setidaknya 2  minggu  sekali  agar  pH  air  selalu  stabil  dari awal perendaman sampai akhir perendaman.

## DAFTAR PUSTAKA
Eri,  Iva  Rustanti  dan  Hadi,  Wahyono.  (2008). Kajian Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih  dengan  Kombinasi  Proses  Upflow Anaerobik  Filter  dan  Slow  Sand  Filter , Tesis  Program  Pascasarjana  Teknik  Sipil. Institut  Teknologi  Sepuluh  November.
Surabaya
Hutapea,  Uliarta.,  Olivia,  M.,  dan  Sitompul,  I. Romey.  (2007).  Ketahanan  Mortar  di Lingkungan  Asam  dengan  Berbagai  Tipe Semen.  Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas
Teknik  Universitas  Riau    Vol  1  No.  2  Thn. 2007 hal.  1-14
Neville, Adam M. (2011). Properties of Concrete - 5th  Edition .  Pearson  Education  Limited.
London.
Pandiangan,  Jaya  Alexander,  Olivia,  Monita  dan Darmayanti,  Lita  (2014). Ketahanan  Beton
Mutu Tinggi Di Lingkungan Asam . Laporan Penelitian Mahasiswa dan Dosen Universitas  Riau.  Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau Saifuddin,  Muhammad  Ikhsan.  (2012). Pengaruh Penambahan Campuran Serbuk Kayu Terhadap  Kuat  Tekan  Beton .  Skripsi Program  Studi  Teknik  Sipil  Universitas Pasir Pengaraian. Riau
Suherman,  D.  dan  Sumawijaya,  N.  (2013).
Menghilangkan Warna dan Zat Organik Air Gambut dengan Metode Koagulasi-
Flokulasi  Suasana  Basa .  Riset  Geologi  dan Pertambangan,  23(2),  127-139.  ISSN  0125- 9849.